174 
vorliegen, welche das etwas veränderte Aussehen von gekrümmten Oberflächen 
kleiner Kugelsektoren haben. Läßt man die glänzende Kugel spiegeln, so 
zeigen sich auf ihr durch kaum merkliche Emporwölbungen die einzelnen 
Flächengruppen als Ganzes zart angedeutet. 
Die nebenstehende Figur zeigt bei fünffacher Ver- 
größerung vier derartige Flächensysteme. 
Der innere Bau des blasenförmigen Gebildes ließ an 
einem abgesprengten Stücke den äußeren Befund als 
richtig erkennen. Unter der größten Höhe jeder äußer- 
lich beobachteten Wölbung liegt die größte Dicke der 
Harzmasse; hier ist der dem Kugelcentrum nächste Punkt, 
zu dem sich die scheinbar dreieckigen Flächen nach Art 
der Deckenpartien mancher Gewölbe hinziehen; auch die 
Wachstumsriefen treten hier im Inneren körperlich hervor. 
Die in dieser Weise künstlich getrübten Stücke 
blähten sich während des Prozesses derart auf, daß sie 
zum Theil dem Glaskolben nur in zerkleinertem Zustande entnommen werden 
konnten. Von einer Gruppe ähnlich behandelter Stücke wurden die drei größten 
von ungefähr 1 g Gewicht, welche acht Stunden bei 130° C. im Bade gelegen 
hatten, zweimal mit wenig destilliertem Wasser aufgekocht, um etwaige 
Spuren von anhaftendem Ca Cl 2 zu entfernen, im Tiegel erhitzt und verbrannt. 
Die zurückbleibende Asche wurde mit HN0 3 aufgenommen und mittels Silber- 
lösung auf Spuren von CI geprüft. Da die Flüssigkeit unverändert blieb, so ist 
auch hier die Veränderung des Fossils auf bloße Hitzewirkung zurückzuführen. 
Nach den gewonnenen Ergebnissen dieser Versuchsreihe wurden vier vollständig 
klare, goldgelbe Stücke von Gedanit in demselben Apparate in gesättigter Koch- 
salzlösung, unter Verwendung von destilliertem Wasser, erhitzt. Nach Verlauf 
von 14 Tagen und Nächten ergab sich folgendes Resultat: Der verwendete 
Gummistopfen zeigt — wie bereits beim Sieden des Succinit im Salzbade ange- 
deutet wurde — ein schwammiges Aufgehen; er ist heller geworden und läßt 
sich zerzupfen. Auf Lackmuspapier getupft, erzeugt er rothe Flecke, sodaß bei 
der angewendeten Temperatur die Bildung von Salzsäure und eine Einwirkung 
der letzteren auf den Gummi anzunehmen ist. Wird in ähnlicher Weise die 
Salzlösung geprüft, so zeigt dieselbe sowohl gegenüber Lackmus- wie Kurkuma- 
Papier nach kurzer Zeit deutlich basische Reaktion. Es ist somit durch das 
siedende Wasser im Laufe der Zeit eine Zerlegung des Kochsalzes in dem Sinne 
vor sich gegangen, daß dasselbe in die entsprechende Basis und Säure zer- 
fallen ist: 
NaCl + H 2 0 = NaOH + HCl. 
Der Chlorwasserstoff wirkt, in Wasser zu Salzsäure gelöst, unausgesetzt 
in Dampfform auf den abschließenden Stopfen ein, sodaß derselbe mehr und 
mehr zerstört wird und wie von Salzsäure durchtränkt erscheint. Die Lauge 
muß dagegen in Lösung bleiben, greift hier aber das Harz an. Ein zur Kontrolle 
ii 
